도 4 는 925 ℃ 에서 6 분 동안 가열 된 열간 - 성형 된 제품 상 에 1 . 1 중량 % 의 Si ( 샘플 A ) 및 9 . 6 중량 % Si ( 샘플 B ) 를 포함 하 는 알루미늄 합금 코팅 이 제공 된 강철 기재 의 열처리 동안 금속 간 화합물 의 상이 한 층 들 의 전개 를 나타낸다 ( EHT 15 keV , wd 7 . 3 및 6 . 1 mm ) . 샘플 B 에서 연속 τ - 상 ( Fe 2 SiAl 2 ) 층 이 명확 하 게 보이 며 , 샘플 A 에서 는 그것 의 눈 에 띄 는 존재 는 보이 지 않 는다 .